BEITRAGE ZUR METALLURGISCHEN KRYSTALLKUNDE. 261 



krummflachig begranzten Partieen besitzen ebenfalls einen dunkleren Kern der 

 aber eben so wenig als bei den Krystallen scharf begranzt ist, indem seine 

 Farbe in die lichtere Farbung der ausseren Masse verlauft. 



Auf dem Eisenwerke zu Nanty Glo, zwischen Abergavenny und Mer- 

 thyr-Tydwil, fand ich ebenfalls eine steinige krystallinische Schlacke mit einer 

 vollkommen glasigen verbunden. Jene bat einen unebenen Bruch, der unter 

 der Loupe eine Anlage zur verworrenstrahligen Textur erkennen lasst. Die 

 Bruchstiicke nicht besonders scharfkantig. Der Bruch fettartig weniggliinzend. 

 An den Kanten schwach durchscheinend. Die Farbe ist ein unbeslimmtes, dun- 

 kles, briiunliches, grunliches, oder blauliches Grau. Die Hiirte = 6. Das spe- 

 cifiscbe Gewicht bei 15° R. = 2,919. Hin und wieder hat die Schlacke un- 

 regelmassig begranzte Drusenraume, die mit kleinen, zum Theil netten, glas- 

 glanzenden Krystallen ausgekleidet sind, welche als gerade, quadratische Pris- 

 men erscheinen. Zuweilen sind die Flachen derselben in der Mitte nicht voll- 

 kommen ausgebildet. Die glasige Schlacke ist von einer dunkel blaulichgru- 

 nen Farbe. Das Verhalten vor dem Lothrohre ist bei dieser Hohofenschlacke 

 wie bei der von Penny - Darran, mit dem oben angegebenen der Humboldtilit- 

 Schlacke von Saint -Etienne ubereinstimmend. 



Aus diesen Mittheilungen ergiebt sich, dass eine Schlacke von der Zu- 

 sammensetzung und Krystallisation des Humboldtilites bei Eisenhohofen 7 in wel- 

 chen thoniger Spharosiderit mit kalkigen Zuschlagen und mit Coaks verschmol- 

 zen wird, nicht selten vorkommt. Dagegen habe ich eine solche bei Holz- 

 kohlenofen, welche Magneteisenstein, Eisenglanz oder Rotheisenstein, Braun- 

 und Gelbeisenstein verschmelzen, weder in Norwegen und Schweden, noch in 

 Deutschland gefunden. Einige aussere Ahnlichkeit mit jener Schlacke hat die 

 von Credner beschriebene ^ und von ihm undLampadius analysirte kry- 

 stallisirte Blauofenschlacke von der Eisenhiitle Luisenthal im Gothaischen, deren 

 Krystalle ebenfalls quadratische Prismen sind. Die chemische Zusammensetzung 

 ist aber ganzlich verschieden, und lasst sich mit keiner Mischung eines be- 

 kannten Mineralkorpers reimen. 



1) Neues Jahrbuch fur Mineralogie u. s. w. von v. Lconhard u. Bronn. Jahrg. 1837 

 S. 647 ff. 

 Phys. Classe If. Hh 





